322 



Naturwissenschaftliehe Wochenschrift. 



Nr. 33. 



Vortheile darbieten wird, wesshalb wir nicht nnterliessen, 

 fr eine Reihe von Kupferlegierungen die vollstndigen 

 Skalen der aufeinanderfolgenden Anlauffarben anzufertigen 

 und ausserdem an einigen wenigen Kunstgegenstnden, 

 die uns zu diesem Zwecke geliehen wurden, die Gleich- 

 mssigkeit der Frbung nachzuweisen. Endlich will ich liier 



-Ii ausdrcklich betonen, dass das Verfahren, auf andern als 



Stahlflchen Frbungen durch blosse Erwrmung hervor- 

 zurufen, auch an sich nicht neu ist, ja sogar in gewissem 

 Umfange in vereinzelten Gebieten der Technik schon jetzt 

 Anwendung findet, nur ist das bisherige Anwendungsgebiet 

 ein sehr beschrnktes, weil die Erzeugung einer gleiehms- 

 sigen Frbung, wie sie fr die meisten Zwecke der Technik 

 nthig ist, bei den sonst blichen Verfahren nicht mglich ist, 



Lassen Sie mich zunchst auf den fr das Anlassen 

 von uns verwendeten Apparat eingeben. Er besteht im 

 wesentlichen aus einem gewhnlichen Luftbad in der 

 Form eines unten geschlossenen Cylinders aus Eisenblech, 

 der von einem weiteren ebensolchen Rohr umgeben wird. 

 Letzteres hat einen Siebboden und kommt auf einen Drei- 

 fuss zu stehen, unter welchem Gas- <>der Kohlenfeuer 

 brennt. Durch den Siebboden steigen die Verbrennungs- 

 gase in den Hohlraum zwischen den beiden Rhren auf 

 und entweichen durch kreisfrmige Lcher, welche in 

 dem den Hohlraum oben abschliessenden Deckel vorge- 

 sehen sind. Um den Austritt der (lse und damit die 

 Erwrmung des eigentlichen Luftbades reguliren zu knnen, 

 trgt der Deckel einen verschiebbaren Ring, gleichfalls 

 mit kreisfrmigen Oeflhungen, durch deren Hilfe die Lcher 

 des Deckels mehr oder weniger verdeckt werden knnen. 

 Das eigentliche Luftbad wird oben mit einer Glasplatte 

 verschlossen, welche es gestattet, die Frbung der ein- 

 gehngten, anzulassenden Gegenstnde von aussen zu be- 

 obachten. Der Apparat lsst sieh auch in viereckiger 

 Form herstellen. Endlich kann man ihn in der Art ver- 

 einfachen, dass man nur ein Luftbad whlt und dasselbe 

 mit den anzulassenden Gegenstnden in einen von Heiz- 

 gasen durchstrichenen Kanal einhngt. Die beschriebenen 

 Einrichtungen reichen indessen nur zur Frbung von 

 Metallflchen aus, nicht aber auch zur Feststellung der Bedin- 

 gungen fr Eintritt bestimmter Farbtne. Fr solche 

 /.weike haben wir umstndlichere Einrichtungen benutzt, 

 auf welche ich noch nher einzugehen haben werde. 



Die Handhabung des vorgefhrten gewhnlichen 

 Apparates ist sehr einfach. Er wird zunchst zusammen- 

 gestellt und vor dem Einhngen des anzulassenden Gegen- 

 standes entsprechend hoch angewrmt. Will man Stahl 

 oder Eisen anlassen, so kann die Erwrmung bis auf 

 etwa 200 getrieben werden; bei Anlassen von Kupfer 

 reicht es schon aus, bis 120 vorzuwrmen; fr Messing 

 empfiehlt es sich, noch ber 200 hinauszugehen. Das 

 Vorhandensein einer hinreichenden Vorwrmung ermittelt 

 man, wenn ein Thermometer fehlt, in bekannter Weise 

 an dem Schmelzen eines Kgelchen Schnelllots oder der- 

 gleichen, welches auf einem Schlchen in das Luftbad 

 eingelegt wird. Dieses Vorwrmen geschieht vor allem 

 deshalb, um ein Beschlagen der anzulassenden Flchen 

 mit Wasserdampf zu verhten; dies knnte leicht ein- 

 treten, wenn man die Gegenstnde in das kalte Luftbad 

 einbrchte. Ist die Erhitzung hoch genug, so wird das 

 anzulassende Stck in das Und eingehngt oder auf einer 

 passenden Unterlage eingelegt. Nach Eintritt der ge- 

 wnschten Farbe nimmt man den Gegenstand mit Hilfe 

 geeigneter Zangen schnell heraus und legt ihn, wenn er 

 aus Eisen "der Stahl ist, auf eine grosse Metallplatte, da- 

 mit er sieh schnell abkhlt, oder taucht ihn, wenn er aus 

 Kupfer, .Messing und dergleichen ist, in kaltes Wasser. 

 Sehr dnne Gegenstnde sind schon kurze Zeil vor Er- 

 reichung des gewnschten Farbentones aus dein Luftbad 



zu nehmen, da sie stets noch etwas nachlaufen. Bei 

 Gegenstnden, welche an Drhten aufgehngt werden, 

 sind diese so anzubringen, dass sie an nicht bearbeiteten 

 Tbcilcn des Gegenstandes anliegen, da sonst leicht 

 Flecke entstehen knnen. 



Um eine gleichmssige Frbung zu erzielen, kommt 

 es darauf an, dass die Oberflche der anzulassenden 

 Krper mglichst blank und glatt ist. Je grber die 

 Stcke bearbeitet sind, um so stumpfer gefrbt werden 

 sie. Auch treten bei grber bearbeiteten Flchen die 

 hheren Farben nicht genug hervor, nmlich diejenigen 

 Farben, welche bei hherer Erwrmung sich zeigen und 

 dabei wenigstens fr Kupfer und Messing sehr schne 

 Tne ergeben, auch in der Technik gute Verwendung 

 finden knnen. Ferner ist darauf zu halten, dass die an- 

 zulassenden Flchen vllig fettfrei sind. Der geringste 

 Fettberzug verursacht einen Fleck in dein Farbberzug, 

 indem die gefettete Stelle eine hhere Farbe aufweist, 

 d. h. eine solche, die ohne Fettberzug erst bei hherer 

 Temperatur eintreten wrde. Die Beobachtung, dass 

 jeder Fetttiberzug gewissermaassen ein Voreilen der Fr- 

 bung bewirkt, hat Veranlassung gegeben, die Verwendung 

 dieser Eigenschaft des Fettberzuges fr Zierzwecke vor- 

 zuschlagen. Schafft man nmlich absichtlich einen dnnen 

 Fettberzug an einer bestimmt abgegrenzten Stelle der 

 anzulassenden Flche, so frbt sieh diese beim Anlassen 

 anders als die brigen Theile der Flche. Bei einer An- 

 zahl von Stahlplttehen hat man die eine Hlfte der 

 Flche in dieser Weise eingefettet, die andere trocken 

 angelassen und durch Zwischenlegen eines dnnen Steges 

 an der Grenze der beiden Hlften gehindert, dass bei der 

 Erhitzung die Fettdmpfe auf dem trockenen Theil der 

 Flche sieh absetzen knnen. Die vorher gefettete Hlfte 

 der Stahlplttehen erscheint nunmehr dunkelblau, wh- 

 rend die andere Hlfte orange gefrbt ist. Bei der 

 ersteren lagert nmlich ber dem Metalloxyd eine dnne 

 Schicht von Rckstnden des Fettes, denn legt man ein 

 vorher gefettetes und darauf dunkelblau angelassenes Stahl- 

 stck in Kalilauge, so wird letztere das Fett auflsen und 

 nur eine orangegefrbte Flche zurcklassen. Erhitzt 

 man aber solche zur Hlfte gefettete Stahlplatten bis zum 

 Hellblau, einer Farbe, welche unmittelbar hinter dem 

 Dunkelblau liegt, so ist ein Unterschied zwischen den ge- 

 fetteten und nicht gefetteten Flchen nicht mehr zu be- 

 merken, verniuthlich weil bei der hierfr erforderlichen 

 Erhitzung die Fettrckstnde sich vllig verflchtigen. 

 Wieweit diese Eigenschaft der Fettberzge fr Zier- 

 zwecke wirklich verwendbar ist, lsst sich noch nicht be- 

 stimmen; vielleicht wird es aber mglich sein, ein- 

 zelne Theile von Ornamenten mit Fett zu berziehen und 

 dadurch beim Anlassen eine andere Frbung hervorzu- 

 rufen, als die umliegenden Theile sie haben. Dieses Ver- 

 halten der Fettschichten hat indessen noch nach anderer 

 Richtung hin Bedeutung fr die Praxis. In mechanischen 

 Werksttten kommt es nicht selten vor, dass blau ange- 

 lassene Stahlzapfen sich nicht abdrehen lassen; der Grund 

 dafr liegt dann hutig daran, dass man es versumt hat, 

 vor dem Anlassen des Zapfens alle Reste des von der 

 Bearbeitung herrhrenden Fettes zu entfernen; das Blau 

 des Zapfens rhrt somit gar nicht von der blossen Oxydi- 

 rung des Stahls, sondern von der ber dem Oxyd 

 lagernden Fettschicht her. Wir werden jedoch im weiteren 

 noch boren, dass die Anlassfarben berhaupt nicht, wie 

 man gewhnlich annimmt, als entscheidende Kennzeichen 

 fr die Oberflchenhrte gelten drfen. 



Die Notwendigkeit, alles Fett von den anzulassen- 

 den Flchen fernzuhalten, fordert es auch, jedes Anfassen 

 der letzteren mit der Hand vor dem Einhngen in das 

 Luftbad durchaus zu vermeiden. 



